## STUDI KELAYAKAN TEKNIS PENGGUNAAN PASIR LAUT ALOR KECIL TERHADAP KUALITAS BETON YANG DIHASILKAN
Ruslan Ramang ( ruslan.ramang@gmail.com ) Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana Dantje A. T. Sina ( dantjesina@yahoo.com )
Dosen pada Jurusan Teknik Sipil, FST Undana Muhamad Irpan ( vanengginer@yahoo.com ) Penamat dari Jurusan Teknik Sipil, FST Undana

## ABSTRAK
Pembangunan  di  Kabupaten  Alor  khususnya  di  Desa  Alor  Kecil  masih  menggunakan pasir laut untuk dijadikan sebagai bahan agregat halus dalam pembuatan beton. Namun secara  ilmiah  belum  diketahui  kualitasnya,  sehingga  perlu  dilakukan  kajian  atau  studi tentang kelayakan kualitas beton dari bahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  kelayakan  berdasarkan    kualitas  beton  yang  dilihat  dari  nilai  kuat  tekan serta  kuat  tarik  belah  beton  menggunakan  pasir  laut  Alor  Kecil  kondisi  asli  maupun yang dicuci terlebih dahulu dengan sampel beton pasir takari pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari. Benda uji yang digunakan adalah beton silinder (diameter 15 cm dan tinggi 30  cm).  Metode  yang  digunakan  untuk  analisa  data  adalah  statistik  deskriptif  berupa perbandingan hasil pengujian berupa grafik dan tabel serta perhitungan statistik berupa analisis  varians.  Berdasarkan  hasil  uji  kualitas  diperoleh  hasil  bahwa  untuk  kuat  tekan beton  pasir  takari  memiliki  nilai  lebih  besar  dibandingkan  beton  pasir  laut  Alor  Kecil baik  kondisi  asli  maupun  yang  dicuci  terlebih  dahulu,  hal  yang  sama  juga  diperoleh untuk  pengujian  kuat  tarik  belah  beton.  Selain  itu  pengujian  kuat  tekan  untuk  semua beton  memenuhi  kuat  tekan  perlu  yang  disyaratkan  oleh  SNI.  Di  samping  itu,  hasil pengujian  statistik  berupa  analisis  varians  diperoleh  kesimpulan  bahwa  tidak  ada perbedaan yang signifikan dari hasil pengujian kuat tekan untuk masing masing sampel beton tersebut.
Kata  Kunci: Studi Kelayakan, Beton, Pasir Laut Alor Kecil, Aspek teknis.

## ABSTRACT
Development in Alor district, especially in the village of Alor Kecil still using sea sand to be used as a fine aggregate material in the manufacture of concrete. But scientifically unknown  quality,  so  necessary  to  study  or  feasibility  study  on  concrete  quality  of  the material. The purpose of this study was to determine the feasibility based on the quality of  the  concrete  is  seen  from  the  compressive  strength  and  tensile  strength  of  concrete sides  using  Alor  Kecil  sea  sand  original  condition  and  are  washed  first  with  concrete samples Takari sand at the age of 7 days, 14 days and 28 days. Test specimen used is concrete cylinder (diameter 15 cm and height 30 cm). The method used for descriptive statistical analysis of the data is in the form of comparison of test results in the form of graphs  and  tables  and  statistical  calculations  such  as  analysis  of  variance.  Based  on thetest  resultsobtained  bythe  quality  ofthe  resultsthat  thecompressive  strength ofconcretesand  forTakari  have  a  greater  valuethan  the  seas  and  concrete  Small  Alor good  original  condition  and  are  washed    first,  the  same  thing  was  also  obtained  for tensile strength testing of concrete sides. Besides testing the compressive strength of the concrete  meets  all  necessary  compressive  strength  required  by  ISO.  In  addition,  the results of statistical tests such asanalysis of variance was concluded that there was no significant  difference  of  compressive  strength  test  results  for  each  sample  of  the concrete.
Key Words: Feasibility Study of technical aspects, Concrete produced, Sand Beach Alor Kecil.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Karakteristik  kualitas  agregat  halus  yang  digunakan  sebagai  komponenstruktural  beton memegang  peranan  penting  dalam  menentukan  karakteristik  kualitas  struktur  beton  yang dihasilkan,  sebab  agregat  halus  mengisi  sebagian  besar  volume  beton.  Pasir  laut  sebagai  salah satu jenis material agregat halus memiliki ketersediaan dalam kuantitas yang besar namun secara kualitas masih perlu diteliti lebih lanjut terhadap struktur beton.
Pada umumnya pembangunan di Kabupaten Alor khususnya di Desa Alor Kecil  yang berkaitan dengan  pekerjaan  beton  masih  menggunakan  pasir  laut  yang  diambil  dari  pesisir  pantai  dan dijadikan  sebagai  bahan  agregat  halus  dalam  pembuatan  beton.  Meski  pemakaian  pasir  laut  ini masih  memiliki  kekurangan  seperti  mengandung  garam  sulfat  yang  lama  kelamaan  akan menyebabkan korosi pada tulangan dan juga dapat merusak betonnamun  penggunaan pasir laut masih  dijadikan  masyarakat  sebagai  salah  satu  alternatif  utama  bahan  bangunan  yaitu  bahan agregat  halus.  Hal  ini  dikarenakan  keterbatasan  quarry  pada  sungai  yang  menyediakan  agregat halus berupa pasir dalam jumlah besar sehingga sulit diperoleh.
Penggunaan pasir laut bisa digunakan sebagai agregat halus dalam pembuatan beton jika kualitas beton  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  standar  kekuatan  beton  untuk  bangunan  gedung  yang bersifat struktural sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu perlu dilakukan perbandingan terhadap penggunaan pasir kali atau sungai dalam pembuatan beton sebagai kualitas pembanding sehingga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk penggunaan pasir laut sebagai bahan agregat halus  dalam  pembuatan  beton  dan  dapat  menjadi  alternatif  yang  baik  untuk  mengatasi keterbatasan  material  agregat  halus  di  quarry  (tempat  penambangan)  lain  khususnya  di  daerah Alor.

## MATERI

## Pengertian Beton
Menurut  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI  03-2834-1993),beton  adalah  campuran  antara  semen portland atau semen hidraulik  yang lain, agregat  halus, agregat kasar dan  air dengan atau tanpa bahan tambah membentuk massa padat, sedangkan beton normal adalah beton yang mempunyai berat  isi  berkisar  antara  2200  kg/m 3 -2500  kg/m 3 yang  dibuat  menggunakan  agregat  alam  yang pecah maupun tidak pecah.
Beton  yang  baik  adalah  beton  yang  padat  dan  kuat,  atau  dengan  kata  lain  beton  tersebut mempunyai tingkat porositas yang kecil. Beton dengan proporsi air yang sedikit menjadi sangat kering  dan  sukar  dipadatkan,  sehingga  dibutuhkan  tambahan  air  untuk  pelincir  campuran  agar lebih  mudah  dikerjakan,  namun  karena  seluruh  bagian  air  menguap  ketika  beton  mengering, maka rongga-rongga akan terjadi pada beton yang telah mengeras.  Jadi diperlukan adanya cara pemadatan beton yang baik dan penggunaan air dalam adukan beton seminimal mungkin dengan tetap  memperhatikan  tingkat  workabilitas  dari  campuran.  Kekuatan  beton  dipengaruhi  oleh banyak  hal,  diantaranya  oleh  material  penyusunnya,  rancang  campuran,  pengerjaan,  dan perawatan.

## Bahan Pembentuk Beton
Beton merupakan hasil dari pencampuran bahan-bahan agregat halus dan kasar yaitu pasir, batu, batu  pecah  atau  bahan  semacamnya.  Dengan  menambahkan  semen  secukupnya  yang  berfungsi sebagai perekat bahan susun beton, dan air sebagai bahan pembantu guna keperluan reaksi kimia selama  proses  pengerasan  dan  perawatan  beton  berlangsung.  Agregat  halus  dan  kasar  disebut
sebagai bahan susunan kasar pencampuran danmerupakan komponen utama beton (Mulyati S. D. 2011).
Bahan bahan pembentuk beton antar lain:

## Semen
Semen  merupakan  bahan  pengikat  hidrolis  berupa  bubuk  halus  yang  dihasilkan  dengan  cara menghaluskan  klinker  (bahan  ini  terutama  terdiri  dari  silikat-silikat  kalsium  yang  bersifat hidrolis) dengan batu gips sebagai bahan tambahan (Anggoro,Y. 2008).

## Agregat
Agregatadalah  butiran  mineral  alami  yang  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam  campuran beton  atau  mortar.  Agregat  menempati  sebanyak  kurang  lebih  70  %  dari  volume  beton  atau mortar. Oleh karena itu sifat-sifat agregat sangat mempengaruhi sifat-sifat beton yang dihasilkan. (Riyadi,M  &  Amalia. 2005).
Menurut  SK  SNI  T-15-1991-03  agregat  adalah  material  granular,  misalnya  pasir,  kerikil,  batu pecah  dan  kerak  tungku  besi,  yang  dipakai  bersama-sama  dengan  suatu  media  pengikat  untuk membentuk suatu beton semen hidraulik atau adukan.
Dari ukurannya, agregat dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu :
1. Agregat kasar
Menurut SNI 03-2847-2002 yang dimaksud dengan agregat kasar adalah agregat yang berukuran lebih besar dari 5 mm sampai 40 mm. Agregat kasar merupakan jenis agregat dengan ukuran butiran lebih dari 5 mm atau agrgegat yang butirannya dapat tertahan pada ayakan 4,75 mm. Agregat kasar  untuk beton dapat berupa kerikil sebagai hasil dari disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecahan manual maupun dari mesin.
2. Agregat Halus
Agregat  halus  (pasir)  adalah  mineral  alami  yang  berfungsi  sebagai  bahan  pengisi  dalam campuran  beton  yang  memiliki  ukuran  butiran  kurang  dari  5  mm  atau  lolos  saringan  no.4 dan tertahan pada saringan no.200. Agregat halus (pasir) berasal dari hasil disintegrasi alami dari  batuan  alam  atau  pasir  buatan  yang  dihasilkan  dari  alat  pemecah  batu  (stone crusher)(SK SNI T-15-1991-03).
Pasir  merupakan  bahan  pengisi  yang  dipakai  bersama  bahan  pengikat  dan  air  untuk membentuk  campuran  yang  padat  dan  keras.  Pasir  yang  dimaksud  adalah  butiran  mineral yang keras dan besar butiran antara 0,15 mm sampai 5 mm

## Air
Air  merupakan  bahan  pembuat  beton  yang  sangat  penting  namun  harganya  paling  murah.  Air diperlukan  untuk  bereaksi  dengan  semen  sehingga  terjadi  reaksi  kimia  yang  menyebabkan pengikatan  dan  berlangsungnya  proses  pengerasan  pada  beton,  serta  untuk  menjadi  bahan pelumas  antara  butir-butir  agregat  agar  mudah  dikerjakan  dan  dipadatkan.  Untuk  bereaksi dengan  semen,  air  hanya  diperlukan  25  %  dari  berat  semen  saja.  Selain  itu,  air  juga  digunakan untuk perawatan beton dengan cara pembasahan setelah dicor (Tjokrodimuljo, K. 2007).

## Pasir Laut
Pasir  laut  adalah  pasir  yag  diambil  dari  pesisir  pantai.  Butirannya  halus  dan  bulat  karena gesekan. Pasir ini merupakan pasir yang paling jelek karena kandungan garam-garamnya. Garam
ini  menyerap  air  dari  udara  dan  menyebabkan  pasir  selalu  agak  basah  dan  menyebabkan pengembangan bila sudah menjadi bangunan (Anonim, 2012)
British  Code  CP  110:1972  memberikan  batasan  maksimum  kandungan  garam  NaCl  (Natrium Cloride)  dari  agregat  laut  sebesar  1  %  dari  berat  semen  yang  digunakan,  bahkan  untuk penggunaan  semen  alumnia  atau  beton  prategang  hanya  0,1  %.  Hal  ini  disebabkan  kandungan garam yang ada bila berhubungan dengan udara akan menimbulkan senyawa kimia yang kurang baik terhadap beton (Siregar, dkk. 2008) dalam(Silaskandi, J. 2012)

## Kualitas beton
Menurut  SNI.03–2847-2002  tentang  Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan  Gedung, beton harus dirancang sedemikian hingga menghasilkan kuat tekan sesuai dengan  aturan-aturan dalam  tata  cara  dan  tidak  boleh  kurang  daripada  17,5  Mpa.  Beton  struktural  merupakan  beton yang didesain untuk dijadikan sebagai bagian dari struktur bangunan agar dapat memikul beban yang bekerja pada bangunan itu sendiri. Selain itu, beton dapat dikategorikan memenuhi syarat evaluasi  dan  penerimaan  beton  yang  disyaratkan  oleh  SNI.03–2847-2002  tentang  Perhitungan Struktur  Beton  Untuk  Bangunan  Gedung  jika  setiap  nilai  rata  rata  dari  tiga  uji  kuat  tekan  yang berurutan mempunyai nilai yang sama atau lebih besar dari f’c dan tidak ada nilai uji kuat tekan yang dihitung sebagai nilai rata rata dari dua hasil uji contoh silinder mempunyai nilai di bawah f’c melebihi 3,5 Mpa.
Beton  baik  dalam  menahan  tegangan  tekan  daripada  jenis  tegangan  lainnya  dan umumnya  pada  perencanaan  struktur  beton  memanfaatkan  sifat  ini,  karena  itu  kekuatan  tekan dari beton dianggap merupakan sifat paling penting dalam banyak kasus. Dengan demikian, pada dasarnya  kualitas  beton  ditentukan  oleh  kuat  tekan  maupun  kuat  tarik  belah  beton(Nugraha  P. &Antoni).

## Kuat Tekan Beton
Menurut  SNI  03-1974-1990  tentang  Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton,  kuat  tekan  beban beton  adalah  besarnya  beban  per  satuan  luas  yang  menyebabkan  benda  uji  beton  hancur  bila dibebani dengan  gaya tekan  tertentu  yang dihasilkan oleh mesin tekan.  Kuat tekan beton  yang direncanakan(f’c) adalah kuat tekan yang ditetapkan oleh perencana struktur (berdasarkan benda uji  berbentuk  silinder  diameter  150  mm  dan  tinggi  300  mm)  yang  dipakai  dalam  perencanaan struktur beton dan biasanya dinyatakan dalam satuan Mega Pascal atau MPa,
Perhitungan untuk memperoleh nilai kuat tekan beton adalah sebagai berikut:
fc =
Keterangan :
fc = kuat tekan beton (kg/cm 2 )
P = beban maksimum (kg)
A = luas penampang (cm 2 )

## Kuat Tekan Perlu Atau Kuat Tekan Karakteristik Beton
Beton harus dirancang proporsi campurannya agar menghasilkan suatu kuat tekan rata-rata yang disyaratkan. Pada tahap pelaksanaan konstruksi, beton yang telah dirancang  campurannya  harus diproduksi sedemikian rupa sehingga memperkecil frekuensi terjadinya beton dengan kuat tekan yang lebih rendah dari f’c yang telah disyaratkan. Kriteria penerimaan beton harus sesuai dengan standar  yang  berlaku.  Menurut  Standar  Nasional  Indonesia  (1990),  kuat  tekan  harus  memenuhi 0,85 f’c untuk kuat tekan.
Di  dalam  SK  SNI  T-15-1991-03  kuat  tekan  karakteristik  diberi  istilah  kuat  tekan  perlu atau  kuat  tekan  beton  yang  disyaratkan  dan  ditulis  dengan  notasi  f’cr  yang  nilainya  dihitung dengan rumus:
f’cr = f’c + 2,33S – 3,5
Keterangan :
f’cr = Kuat tekan perlu atau kuat tekan karakteristik (MPa)
f’c  = Kuat tekan rencana (MPa)
S    = Standar Deviasi

## Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian  kuat  tarik  belah  digunakan    untuk  mengevaluasi  ketahanan  geser  dari  komponen struktur yang terbuat dari beton yang menggunakan agrerat ringan. Menurut SNI 03-2491-2002 tentang Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton.
Nilai  tarik  bahan  belah  beton  tidak  berbanding  lurus  dengan  kuat  tekan  bahan  beton.  Setiap usaha  perbaikan  mutu  kekuatan  tekannya  hanya  disertai  peningkatan  kecil  nilai  kuat  tariknya. Suatu perkiraan kasar dapat dipakai, bahwa nilai kuat tarik bahan beton normal hanya berkisar 9 – 15 persen dari kuat tekannya. (Kasno, 2006).
Perhitungan  kuat  tarik  belah  beton  dihitung  dengan  menggunakan  persamaan  sebagai berikut:
fct  =
Keterangan :
fct = kuat tarik  belah beton(kg/cm 2 )
P   = beban uji maksimum (beban belah / hancur) (kg)
L  = panjang benda uji silinder (cm)
D  = diameter benda uji silinder (cm)

## Pengujian Statistik Analisis Varian
Analisis varians (Analysis of Variance) atau ANOVA adalah prosedur statistika  untuk mengkaji (mendeterminasi)  apakah  rata-rata  hitung  (mean)  dari  3  populasi  atau  lebih,  sama  atau tidak(Sugiaro, T.2008).
Uji hipotesis dengan ANOVA digunakan, setidaknya karena beberapa alasan berikut:
1. Memudahkan analisa atas beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil.
2. Mengetahui  signifikansi  perbedaan  rata-rata  ( µ )  antara  kelompok  sampel  yang  satu  dengan yang lain.
3. Analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit.

## METODE

## Alat dan Bahan Penelitian
Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. 1 set ayakan standar ASTM
b. Timbangan dengan ketelitian 0,01 gram.
c. Timbangan dengan kapasitas 5 kg - 20 kg.
d. Oven yang dilengkapi dengan pengatur suhu
e. Mesin pengguncang saringan
f. Jangka sorong
g. Cetakan silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm
h. Bak tempat perendaman beton
i. Comperessive Test atau alat uji kuat tekan beton
j. alat penunjang lainnya.
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
a. Semen portland tipe 1
b. Pasir laut  dari Desa Alor Kecil
c. Pasir kali dari Desa Takari
d. Kerikil berupa batu pecah dari Desa Takari
e. Air

## Pelaksanaan Penelitian
Secara garis besar langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan-bahan pembentuk beton dalam penelitian ini
2. Merencanakan  proporsi  campuran  (mix  design)dan  pembuatan  benda  uji  beton  berbentuk silinder
3. Melakukan pengujian nilai Slump
4. Melakukan perawatan benda uji sampai mencapai umur rencana
5. Melakukan pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah beton.

## Teknik Analisis Data
Dari data hasil penelitian kemudian dilakukan analisa serta perhitungan sebagai berikut:
1. Menghitung nilai kuat tekan perlu atau kuat tekan karakteristik
2. Melakukan  perhitungan  analisis  statistik  berupa  analisis  varians  untuk  mengetahui perbedaan hasil pengujian kuat tekanbenda uji untuk masing masing sampel beton.
3. Menganalisis  data  hasil  pengujian  yang  diperoleh  dari  hasil  uji  kuat  tekan  dan  kuat  tarik belah beton.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Pemeriksaan Bahan
1. Hasil pemeriksaan semen
Semen  portland  yang  digunakan  dalam  keadaan  baik  dan  tidak  terdapat  gumpalan  butiran sehingga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan beton.
2. Hasil pemeriksaan pasir takari.
Pemeriksaan bahan pasir takari dapat dilihat padatabel berikut:
Jenis Pemeriksaan Nilai yang diperoleh Syarat Batas Kadar Lumpur (%) 0.834 ≤ 5% Berat Jenis SSD 2.545 2,5 -2,7 Penyerapan(%) 3.734 - Kadar Air (%) 3.27 - Gradasi Zona 3 (jenis pasir agak halus) -

## 3. Hasil pemeriksaan pasir laut alor kecil
Untuk pemeriksaan terhadap pasir laut alor kecil dibagia menjadi dua kondisi yaitu:
• Pasir laut alor kecil kondisi asli.
Jenis Pemeriksaan Nilai yang diperoleh Syarat Batas Kadar Lumpur (%) 0.487 ≤ 5% Berat Jenis SSD 2.660 2,5 -2,7 Penyerapan (%) 5.263 - Kadar Air (%) 0.96 - Kadar Garam (%) 0.405 <1 % • Pasir laut alor kecil yang dicuci terlebih dahulu. Jenis Pemeriksaan Nilai yang diperoleh Syarat Batas Kadar Lumpur (%) 0.487 ≤ 5% Berat Jenis SSD 2.667 2,5 -2,7 Penyerapan (%) 4.384 - Kadar Air (%) 3.64 - Kadar Garam (%) 0.211 < 1%
Untuk pengujian gradasi pasir laut alor kecil masuk dalam zona 3 dan termasuk dalam jenis pasir agak haluszona 2 dan termasuk dalam jenis pasir agak kasar.
4. Hasil pemeriksaan kerikil
Data hasil pemeriksaan bahan kerikil dapat dilihat pada tabel berikut:
Jenis Pemeriksaan Nilai yang diperoleh Syarat Batas Kadar Lumpur (%) 0.163 ≤ 5% Berat Jenis SSD 2.672 2,5 -2,7 Penyerapan (%) 0.440 - Kadar Air (%) 0.39 - Gradasi Zona 1(ukuran maksimum 40 mm) -

## 5. Hasil pemeriksaan air
berdasarkan pengamatan secara visual, air yang digunakan tidak berwarna dan tidak berbau sehingga dapat digunakan sebagai bahan campuran pembuatan beton.

## Hasil Perencanaan Campuran Beton
Berdasarkan  hasil  perhitungan  perencanaan  campuran  beton  yang  dihitung  menurut  SNI  03- 2834-1993  (Tata  Cara  Pembuatan  Beton  Normal),diperoleh  besarnya  proporsi  bahan  campuran per meter kubik adalah sebagai berikut:
Tabel Jumlah Proporsi Bahan Campuran Per Meter Kubik
Jenis Sampel Beton Jumlah Kebutuhan Bahan Per Meter Kubik Semen Pasir Takari Pasir Laut Kerikil Air (Kg) (Kg) (Kg) (Kg) (Liter) Pasir takari 389.8 610,25 - 1189,64 198.32 Pasir Laut Kondisi Asli 389.8 - 714,21 1073,49 227.51 Pasir Laut Setelah Dicuci 389.8 - 744,81 1079,39 201.01

## Hasil Pengujian Slump
Dari  hasil  pengujian  Slumpuntuk  pembuatan  3  buah  silinder  benda  uji  untuk  satu  kali pencampuran  di  mana  besarnya  nilai  Slumpuntuk  tiap  pencampuran  ditunjukan  pada  tabel berikut:
Tabel Hasil Pengujian Slump Jenis Sampel Beton Slump (mm) umur pengujian kuat tekan umur pengujian Kuat  tarik belah 7 hari 14 hari 28 hari 7 hari 14 hari 28 hari Pasir Laut Kondisi Asli 125 115 120 115 125 125 Pasir Laut Setelah Dicuci 110 120 100 110 120 115 Pasir Takari 85 75 90 80 80 85

## Hasil pengujian Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton

## Hasil Uji Kuat Tekan Beton
Nilai kuat tekan rata-rata untuk masing-masing pengujian ditabulasikan pada tabel berikut:
Tabel hasil pengujian kuat tekan beton Jenis Sampel Beton FAS Umur hari Luas mm 2 Berat Rata-rata Kg Gaya Tekan Rata-rata KN Kuat tekan Rata-rata Mpa Pasir Laut Kondisi asli 0,5 7 17662.5 12.67 252 14.25 14 12.83 300 16.99 28 12.95 417 23.59 Pasir Laut Yang Telah Dicuci 0,5 7 17662.5 12.82 243 13.78 14 12.92 317 17.93 28 12.86 433 24.53 Pasir Takari 0,5 7 17662.5 12.62 288 16.32 14 12.81 388 21.99 28 12.77 467 26.42
Dari  tabel  diatas  diperoleh  grafik  perbandigan  kuat  tekan  masing-masing  jenis  sampel  beton sebagai berikut:
Grafik perbandingan kuat tekan beton untuk masing-masing jenis beton
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  perbandigan  kuat  tekan  beton  diatas,untuk  pengujian  kuat  tekan maksimum    pada  umur  beton  yang  ke  28  hari  terlihat  bahwa  beton  normal  menggunakan  pasir takari  memiliki  nilai  kuat  tekan  re  terbesar  yaitu  26.42  MPa  dibanding  dengan  dua  jenis  beton lainnya. Untuk beton dengan menggunakan pasir laut yang dilakukan pencucian terlebih dahulu memiliki  nilai  kuat  tekan  rata-rata  pada  umur  28  hari  sebesar  24.53  MPayang  lebih  besar  dari pada  beton  dengan  menggunakan  pasir  laut  kondisi  asli  dengan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  pada umur 28 hari sebesar 23.59 MPa.

## Hasil Uji Kuat Tarik Belah Beton
Untuk  nilai  kuat  tarik  belah  beton  untuk  masing-masing  pengujian  ditabulasikan  pada  tabel berikut:
0.00 16.32 21.99 26.42 0.00 13.02 16.99 23.59 0.00 14.25 17.93 24.53 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 0 7 14 21 28 35 K u a t Te k a n ( M P a ) Umur Beton (Hari) Beton Normal dengan Pasir Takari
BetonDenga n Pasir Laut Tanpa Pencucian Beton
Dengan Pasir
Laut Yang Telah Dicuci
Tabel hasil pengujian kuat tekan beton Jenis Sampel Beton FAS Umur
hari Π D L
mm 2 Berat Rata-rata Kg Gaya Tekan Rata-rata KN Kuat tekan Rata-rata Mpa Pasir Laut Kondisi asli 0,5 7 41300 12.64 123 1.75 14 12.69 157 2.22 28 12.88 203 2.88 Pasir Laut Yang Telah Dicuci 0,5 7 41300 12.83 152 2.15 14 12.93 180 2.55 28 12.94 220 3.11 Pasir Takari 0,5 7 41300 12.71 197 2.78 14 12.74 230 3.26 28 12.72 253 3.59
Dari tabel diatas diperoleh grafik perbandigan kuat tarik belah beton untuk masing-masing jenis sampel beton sebagai berikut:
Sama  halnya  dengan  pengujian  kuat  tekan  beton,  berdasarkan  tabel  hasil  pengujian  kuat  tarik belah  beton  dan  juga  grafik  perbandingan  kuat  tarik  belah  beton  untuk  masing  masing  sampel beton, di mana nilai rata rata dari pengujian kuat tarik belah beton memberikan hasil bahwa nilai kuat  tarik  belah  beton  pada  umur  pengujian  28  hari  untuk  sampel  beton  pasir  takari  memiliki nilai  kuat  tarik  belah  terbesar  yaitu  3.59  MPa,  13,571  %  dari  kuat  tekannya  di  bandingkan dengan nilai kuat tarik belah beton pasir laut kondisi asli yaitu sebesar 2.88 MPa atau 12,200 % dari nilai kuat tekannya dan nilai kuat tarik belah untuk pasir laut yang telah dicuci yaitu sebesar 3.11  MPa  atau  12,692  %  dari  nilai  kuat  tekannya.  Namun  nilai  kuat  tarik  belah  beton  untuk
0.00 2.41 3.26 3.59 0.00 1.70 2.22 2.88 0.00 2.10 2.55 3.11 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 0 7 14 21 28 35 K u a t T a ri k B e la h ( M P a ) Umur Beton (Hari) Beton Normal dengan Pasir Takari BetonDengan Pasir Laut Tanpa Pencucian
Beton Dengan Pasir Laut Yang Telah Dicuci
semua sampel benda uji masih memenuhi syarat yang ditentukan  yaitu besarnya nilai kuat tarik belah beton berkisar antara 9 – 15 % dari nilai kuat tekannya.

## Hasil Perhitungan Nilai Kuat Tekan Perlu atau Kuat TeKan Beton  Karakteristik
Berdasarkan  hasil  perhitungan  nilai  kuat  tekan  rata-rata  perlu  diperoleh  nilai  kuat  tekan  perlu untuk masing masing sampel uji beton yang ditabulasikan pada tabel berikut:
Tabel nilaikuat tekan perlu terhadap kuat tekan hasil pengujian umur 28 hari
Jenis Sampel Beton Kuat Tekan Rencana (f’c) (MPa) Kuat Tekan Hasil Pengujian (MPa) Kuat Tekan Rata- rata Perlu(f’cr) (MPa) Beton Pasir Takari 25 26,42 23,51 Beton Pasir Laut Alor Kecil Kondisi Asli 25 23,59 23.02 Beton Pasir Laut Alor Kecil Yang Dicuci 25 24,53 23.52

## Hasil Pengujian Statistik  Analisis Varian
Berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  dengan  menggunakan  perhitungan  analisis  varians diperoleh  kesimpulan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  mengenai  kuat  tekan  beton optimal    pada  umur  28  hari  antara  beton  menggunakan  pasir  takari,  beton  menggunakan  pasir laut  alor  kecil  kondisi  asli  dan  beton  menggunakan  pasir  laut  alor  kecil  yang  dicuci  terlebih dahulu sehingga tidak perlu dilakukan uji T  (T- test) untuk mencari perbedaan kuat tekan  yang signifikan antara dua sampel dari masing-masing jenis populasi sampel beton pada penelitian ini. Namun untuk hipotesis mengenai perbedaan kuat tekan dari jenis sampel beton di atas, formulasi hipotesa  mengenai  Hipotesis  Nol  (Ho)  dan  Hipotesis  dasar  (Ha)  yang  diberikan  kurang  tepat (terbalik)  disebabkan  karena  pada  awal  sebelum  dilakukannya  penelitian  penulis  memiliki dugaan yang buruk mengenai kualitas beton menggunakan pasir laut alor kecil untuk kondisi asli maupun  yang  dicuci  terlebih  dahulu  terhadap  kuat  tekan  beton  yang  dihasilkan  dibandingkan dengan  kualitas  beton  pasir  takari  sehingga  Hipotesis  dasar  (Ha)  pada  penelitian  ini  adalah terdapat perbedaan yang signifikan untuk ketiga jenis sampel beton dan asumsi dasar (Ha) pada penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiga sampel beton tersebut.

## Pembahasan
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah  beton,  nilai  kuat  tekan    maupun  kuat  tarik belah beton untuk beton dengan menggunakan pasir laut dengan kondisi asli maupun pasir laut yang  terlebih  dahulu  dicuci  memiliki  nilai  yang  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  beton menggunakan  pasir  takari  dan  juga  tidak  memenuhi  kuat  tekan  rencana  sesuai  perhitungan
perencanaan  campuran  yaitu  sebesar  f’c  =  25  MPa.  Untuk  jenis  beton  pasir  laut  kondisi  asli maupun pasir laut yang dicuci terlebih dahulu, beton dengan menggunakan pasir laut yang dicuci terlebih  dahulu  memiliki  nilai  kuat  tekan  maupun  nilai  kuat  tarik  belah  yang  lebih  besar dibandingkan  dengan  beton  dengan  menggunakan  pasir  laut  dengan  kondisi  asli.  Hal  ini membuktikan  bahwa  pencucian  pasir  laut  memang  dapat  menaikan  kualitas  beton  yang dihasilkan.Disamping  itu,  berdasarkan  hasil  perhitungan  kuat  tekan  rata-rata  perlu  (f’cr) perbandingan  kuat  tekan  hasil  pengujian  terhadap  kuat  tekan  perlu  pada  umur  beton  28  hari terlihat bahwa kuat tekan beton umur 28 hari memiliki nilai di atas nilai kuat tekan perlu untuk semua  jenis  sampel  beton.    Kualitas  beton  berdasarkan  hasil  pengujian  kuat  tekan  beton  pada umur  28  hari  memenuhi  kuat  tekan  yang  diperlukan  atau  diharapkan  untuk  terpenuhi.  Terlihat bahwa  nilai  kuat  tekan  rata-rata  untuk  semua  jenis  beton  memenuhi  atau  lebih  besar  dari  nilai kuat  rata-rata  perlu,  hal  ini  membuktikan  bahwa  nilai  kuat  tekan  memenuhi  kualitas  campuran beton. Sedangkan untuk pengujian kuat tarik belah, nilai kuat tarik belah beton untuk pasir laut maupun pasir takari memenuhi kuat tarik belah yang disyaratkan  yaitu sebesar 9-15 persen dari nilai kuat tekan beton.
Berdasarkan hasil pengujian statistik analisis varian, kesimpulan yang diperoleh bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kuat tekan beton menggunakan pasir takari, pasir laut alor kecil dengan kondisi asli dan pasir laut alor kecil yang di cuci terlebih dahulu sehingga kualitas beton yang  dihasilkan  menggunakan  pasir  laut  alor  kecil  masih  dianggap  sama  dengan  kualitas  beton dengan  menggunakan  pasir  takari.  Namun  untuk  penggunaan  pasir  laut  alor  kecil  agar memperoleh kualitas beton yang baik perlu dilakukan pencucian terlebih dahulu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisa  data  dan  pembahasan  pada  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  hasil  pengujian  laboratorium  mengenai  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah  beton, perbandingan  kualitas  beton  menggunakan  pasir  laut  alor  kecil  dengan  kondisi  asli  tanpa dilakukan pencucian diperoleh nilai kuat tekan pada umur 28 hari  yaitu sebesar 23.59 MPa dan  kuat  tarik  belah  beton  sebesar  2.88MPa,  dimana  nilai  tersebut  masih  lebih  kecil dibanding  dengan  kualitas  beton  menggunakan  pasir  takari  dengan  nilai  kuat  tekan  pada umur 28 hari sebesar 26.42 MPa dan kuat tarik belah sebesar 3.59 MPa.
2. Hasil yang sama juga diberikan untuk beton  dengan menggunakan pasir laut alor kecil yang dilakukan  pencucian  menggunakan  air  bersih  dimana  hasil  yang  diperoleh  untuk  nilai  kuat tekan  pada  umur  28  hari  yaitu  sebesar  24.53  MPa,  dan  juga  nilai  kuat  tarik  belah  sebesar 3.11  MPa.  Walaupun  dengan  melakukan  pencucian  pasir  laut  terjadi  peningkatan  kekuatan
tekan sebesar 3.99 % namun nilai tersebut masih lebih kecil dibanding dengan kualitas beton menggunakan pasir takari dengan nilai kuat tekan pada umur 28 hari sebesar 26.42 MPa dan kuat tarik belah sebesar 3.59 MPa.
3. Ditinjau dari aspek kimiawi kandungan garam untuk sampel beton menggunakan pasir laut alor kecil baik kondisi asli maupun yang dicuci terlebih dahulu memenuhi syarat batas yang di tetapkan yaitu tidak boleh melampaui 1% dari berat semen yang dipakai dimana diperoleh hasil  kandungan  garam  terhadap  berat  semen  adalah  sebesar  0.405  %  untuk  pasir  laut  alor kecil  kondisi  asli  dan  kandungan  garam  pasir  laut  alor  kecil  untuk  kondisi  setelah  dicuci sebesar 0.211% terhadap berat semen yang digunakan dalam pencampuran beton.
4. Meski  nilai  kuat  tekan  dan  kuat  tarik  belah  yang  diperoleh  untuk  beton  dengan menggunakan  pasir  laut  alor  kecil  baik  kondisi  asli  maupun  setelah  dilakukan  pencucian lebih  kecil  dibandingkan  dengan  beton  menggunakan  pasir  takari,  namun  kuat  tekan  beton menggunakan  pasir  laut  alor  kecil  memenuhi  kuat  tekan  perlu  atau  kuat  tekan  yang disyaratkan,  dan  juga  berdasarkan  hasil  pengujian  statistik  berupa  analisis  varians memberikan  kesimpulan  hasil  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  dari  hasil pengujian  nilai  kuat  untuk  masing  masing  sampel  beton  pada  umur  pengujian  optimal  28 hari.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan menyangkut penelitian ini adalah:
1. Penggunaan pasir laut yang berasal dari Desa Alor Kecil Kabupaten Alor dalam pembuatan beton disarankan agar dilakukan pencucian terlebih dahulu guna memberikan kualitas beton yang lebih baik dibanding dengan pasir laut dalam keadaan asli.
2. Salah satu faktor yang membedakan kualitas beton dengan menggunakan agregat halus pasir laut dan pasir takari adalah perbedaan gradasi dari masing-masing jenis agregat. Maka bagi yang  merasa  tertarik,  penulis  menyarankan  untuk  melakukan  penelitian  lanjutan  mengenai pengaruh jenis-jenis gradasi agregat khususnya agregat halus terhadap kuat tekan beton.
3. Bagi yang tertarik melakukan penelitian lanjutan dalam penelitian tentang penggunaan pasir laut  disarankan  untuk  melakukan  perbandingan  kualitas  pasir  laut  baik  dari  aspek  teknis maupun  dari  aspek  biaya  mengenai  penggunaan  pasir  laut  dari  beberapa  tempat  yang terdapat di Kabupaten Alor.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro,  Y.  2008. Teknologi  Beton,  Semen .  Makalah  Ilmu  Bahan  I  Beton.  Web: http://yoppyinfo.blogspot.com/2009/10/teknologi-beton-semen.html
Anonim,  Batuan.  Universitas  Guna  Dhar  ma,  Web:http//elearning.  Gunadarma.aac.id/  bahan konstruksi teknik/bab4_bantan.pdf.
Departemen  P.U,  1989.  SK  SNI  S-04-1998-F-1989  (Spesifikasi  Bahan  Bangunan  Bagian  A (Bahan Bangunan Bukan Logam), LPMB: Bandung.
Departemen  P.U,  1990.  SK.SNI  T-15-1991-03  (Proses  Pembuatan  Rencana  Beton  Normal), LPMB: Bandung.
Departemen  P.U,  1990.  SNI  03-1974-1990  (Metode  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton).  LPMB: Bandung.
Departemen  P.U,  1993.  SNI  03-2834-1993  (Tata  Cara  Pembuatan  Beton  Normal),  LPMB  : Bandung
Departemen P.U, 2002. SNI03-2491-2002 (Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton). LPMB: Bandung.
Departemen  P.U,  2002.  SNI.03–2847-2002  (Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk  Bangunan Gedung). LPMB: Bandung.
Kasno.  2006.  Pengaruh  Penambahan  Serat  Kawat  Bendrat  Pada  Campuran  Beton.  Skripsi. Universitas Negeri Semarang: Semarang.
Mulyati  S.  D.  2011.  Beton  dan  Material  Dasar,  Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.
Nugraha  P.  &  Antoni.  2007.  Teknologi  Beton  Dari  Material,  Pembuatan,  ke  Beton  Kinerja Tinggi,Penerbit Andi, Yogyakarta.
Riyadi,  M    &    Amalia.  2005.    Teknologi  BahanI.  Bahan  Ajar  Jurusan  Teknik  Sipil  Politeknik Negeri: Jakarta.
Saputro,  B.A.  2008.  KuatTekan  Dan  Kuat  Tarik  Beton  Mutu  Tinggi  Dengan  Fly  Ash  Sebagai Bahan  Pengganti  Sebagian  Semen  Dengan  F’c  45  Mpa.  Tugas  Akhir.  Jurusan  Teknik Sipil,Fakultas teknik sipil dan perencanaan , Universitas Islam Indonesia:Yogyakarta.
Silaskandi,  J.  2012.  Substitusi  Agregat  Halus  Beton  Menggunakan  Kapur  Alam  Dan Menggunakan Pasir Laut Pada Campuran Beton. Skripsi. Jurusan Teknik Sipil. Fakultas Sains Dan Teknik. Universitas Nusa Cendana: Kupang
Sugiaro, T. 2008. Analisis Varians. Bahan Kuliah Statistik 2. Universitas Gunadarma.
Tjokrodimuljo, K. 2007. Teknologi Beton. Biro Penerbit KMTS FT UGM: Yogyakarta.